— 419 — 



* 7° Da questo studio si conclude: 



« 1° La misura della plasticità è il rapporto tra la deformazione per- 

 manente e lo sforzo che le produce. 



« 2" A temperatura costante, la plasticità del ferro cresce al crescer 

 dello sforzo di trazione. 



« 3° A temperatura crescente, la plasticità del ferro decresce rego- 

 larmente fino a un minimo prossimo ai 150°. 



« 4° Il limite di elasticità del ferro decresce al crescere della tem- 

 peratura » . 



Fisica. — Sulla resistema elettrica di alcune leghe e metodo 

 indiretto di misura della resistenza elettrica di un metallo fuso. 

 Nota di G. Vicentini e 0. Cattaneo, presentata dal Socio Blaserna. 



* Abbiamo chiuso una nostra Nota antecedente facendo osservare come 

 sia possibile determinare, con una buona approssimazione, la resistenza elet- 

 trica di un metallo fuso, collo studio della resistenza di varie sue amal- 

 game concentrate. Allo scopo di generalizzare alquanto la nostra deduzione, 

 ci proponiamo ora di far vedere come quanto si è concluso per le amalgame 

 valga anche per le leghe; e perciò incominciamo coli' approfittare dei dati 

 che si hanno sulle leghe di stagno bismuto e stagno piombo. 



« C. L. Weber, con un suo lavoro pubblicato negli Annali Wiedemann 

 (voi. 34, pag. 576, 1888) ha studiato la variazione di resistenza che subi- 

 scono le leghe in seguito alla fusione, sottoponendo alle ricerche 9 leghe di 

 stagno e bismuto, di ricchezze percentuali in peso di bismuto, comprese 

 fra 9,5 e 80,3 ; e 6 leghe di stagno piombo di ricchezze percentuali di piombo 

 comprese fra 10,1 e 60. 



« Quantunque le misure non sieno state eseguite con uno scopo identico 

 al nostro, pure hanno portato il Weber a studiare la resistenza delle leghe 

 a temperatura più elevata di quella della fusione, e quindi al di sopra del 

 punto di saturazione t . 



« Gli studi precedenti sulla dilatazione termica delle leghe allo stato 

 liquido ( 2 ) ci permettono di stabilire quali dei risultati del Weber possono 

 essere presi in considerazione per avere la resistenza delle leghe al di sopra 

 della temperatura %' . Coi dati che si riferiscono appunto a temperature supe- 

 riori a z' abbiamo costrutto le curve della resistenza delle singole leghe a 

 varie temperature. Tali curve dimostrano quanto noi abbiamo riscontrato per 

 la resistenza dei metalli fusi e delle amalgame molto concentrate e cioè che 



(1) Eendiconti della R. Àcc. Lincei Voi. I, 1° sem. p. 383, 1892. 



( 2 ) G. Vicentini e D. Omodei, Eendiconti della R. Accad. dei Lincei, 1887 e 1888. 



